CRISTAUX MIXTES DANS DES SYSTEMES TEllNAIllES. 75 



cristaux mixtes sépares à l'abri de toute transformation ultérieure, 

 c- à d. si on retirait de la fonte les cristaux mixtes qui se forment suc- 

 cessivement. 



b. Solidiji cation de deuxième espèce. Admettons maintenant que la 

 vitesse de transformation des cristaux mixtes déposés soit infiniment 

 grande, que tout retard dans cette transformation soit donc exclu, et 

 que les cristaux mixtes existants soient continuellement en équilibre 

 avec la fonte. T^es cristaux mixtes déposés ne conservent donc pas leur 

 composition, mais à chaque changement de température ils en prennent 

 une autre. 



Si nous comparons la solidification avec la distillation, nous trouvons 

 dans celle-ci des circonstances analogues; les cristaux mixtes sont alors 

 remplacés par les vapeurs. Dans la distillation ordinaire, la vapeur qui 

 se forme à chaque instant est en équilibre avec le liquide; mais, comme 

 elle distille et est ainsi mise à Tabri d'une transformation , cette 

 espèce de distillation est comparable à une solidification de première 

 espèce. 



On pourrait obtenir de la manière suivante une évaporatiou compa- 

 l'able à une solidification de deuxième espèce. Supposons qu'un liquide 

 et une vapeur soient en équilibre dans un certain espace. Si nous aug- 

 mentons graduellement cet espace, en ayant soin que la vapeur reste 

 constamment en équilibre avec le liquide, l'évaporation qui s'opère dans 

 ces circonstances ressemble à la solidification de deuxième espèce. 



En réalité, la solidification ne s'opérera jamais entièrement suivant 

 l'un ou l'autre type; aussi ces deux types ne doivent-ils être considérés 

 que comme des cas limites et, suivant les circonstances, la solidification 

 se rapprochera le plus de l'une ou de l'autre espèce. Sou allure ordi- 

 naire sera comprise entre l'un et l'autre cas idéal. 



Quand on refroidit très rapidement, on provoquera une solidification 

 fort rapprochée de la première espèce, puisque les cristaux mixtes qui 

 se forment n'auront pas le tem])s de se transformer. Par contre, si la 

 fonte se refroidit très lentement , et c^ne l'on a soin de secouer conti- 

 uuellement avec la fonte, sous forme de poudre fine, les cristaux mixtes 

 séparés, on aura une solidification voisine de la deuxième espèce. 



Dans un travail déjà cité, j'ai décrit en détail la distillation de mé- 

 langes ternaires; comme la solidification de première espèce y est tout 

 a fait semblable, je pourrai me contenter d'une courte description. Nous 



